A N:o 1) Xjher Derivatc der Pctroleuinpenlaiic. 79 



ich auch beziiglich des Rohmaterials auf eigenem Boden ge- 

 standen habe. Meine von einem noch älterer Zeitpunkt 

 heiTiihrende Methode i) (s. o.), Natriumoxyd bezw. andere 

 basische Oxvde anzuwenden ist auch selbständig und von 

 keinem anderen angewandt worden. 



Die Versuche mit Natrium seien als wiclitiger denen mit 

 basischen Oxyden vorangestellt. 



1. Versuche mit metallischem Natrium, 

 a) E i n 1 e i t e n d e Versuche. 



Unter den vielen diesbeziiglichen Versuchen sei nur aus 

 dem Laboratoriumsjournal ein Auswahl der wichtigsten 

 vorgefiihrt. Unter denselbcn sind 1) und 2) den 21 Dec. 

 1910, die anderen in der bald daraui" folgenden Zeit im 

 Gäng gesetzt. 



1) 5 g rohes Isopren (Siedep. 34 — 37°) aus Terpentinöl 

 wurden mit 2 g Natriumschnitzel 8 Stunden im Wasser- 

 bade und, da das Metall noch ungeschmolzen geblieben war, 

 weitere 12 Stunden auf 120° erhitzt. Dabei hatten sich um 

 die Natriumstiickchen braiine halbfeste Parteien abgesetzt. 

 Auch die Fliissigkeit war gefärbt und wie es schien etwas 

 zähfliissig geworden. Die Probe blieb dann bis zum 24 

 März 1911, also etwa 3 Monate, im mit Kork verschlossenen 

 und abgesprengten Rohr stehen. Während dieser Zeit hatte 

 ein Teil der Fliissigkeit verdunstet. Der Ruckstand (A.) 

 war aiisserordentlich zähe iiiid klebrig, so dass man ihre in 

 meterlangen Faden ausziehen konnte. Die Masse war in 

 Alkohol unlöslich. Sie wurde zum Entfernen des Metalles 

 mit Äther behandelt, der sie zu einer stark viscosen Fliissig- 

 keit löste. Letztere wurde durch Seidentaft filtriert und in 

 einem tarierten Gefäss auf dem Wasserbade verdunstet. 

 Der Riickstand wog 2 g. Auf dem Filtrum blieb, ausser 

 dem augenscheinlich wenigstens grösstenteils unveränderten 

 Natrium, nur eine geringe Menge (0,35 g) einer im Äther un- 

 löslichen aber aus nicht klebrigen Flocken bestehenden Masse 



•) Scliwedische Patentanmeldung N:o 2401 vom September 1910. 



